— 74 - 
50 gr. gaben : 0,060 gr. = 0,12 % kohlensaures Alkali. 
Sandiger Liaskalk von Vaihingen (Pflasterstein). 
44,700 gr. gaben : 0,085 gr. = 0,19 °/ 0 kohlensaures Alkali. 
Liaskalk von Rohr bei Vaihingen (guter hydraulischer Kalk). 
46‘ gr. gaben : 0,886 gr. = 1,92 % kohlensaures Alkali. 
Liaskalk von Metzingen. 
60 gr. gaben: 0,557 gr. = 0,93 % kohlensaures Alkali. 
Liasmergel von Kirchheim. 
60 gr. gaben: 0,508 gr. = 0,84 °/ 0 kohlensaures Alkali. 
Liasschiefer von Zell (sehr weich). 
1) 100 gr. gaben: 0,127 gr. = 0,13 % kohlensaures Alkali. 
2) 100 gr. gaben : 0,191 gr. = 0,19 % kohlensaures Alkali. 
Bei diesem Schiefer musste bei der Bestimmung der Alkalien 
die Gegenwart vom löslichen schwefelsauren Kalk berücksichtigt 
werden. 
Hydraulischer Kalk von Leube in Ulm. 
15,796 gr. gaben : 0,126 gr. = 0,79 % kohlensaures 41kali. 
Hydraulischer Kalk von Blaubeuren. 
20,150 gr. gaben: 0,150 gr, = 0,74 % kohlensaures Alkali. 
Hydraulischer Kalk von Hall. 
30 gr. gaben: 0,167 gr. = 0,56 °/ 0 'kohlensaures Alkali. 
Ein blaugrauer thoniger Kalkstein aus Englaud (blue Lias). 
50 gr. gaben: 0,425 gr. = 0,85 % kohlensaures Alkali. 
Hydraulischer Kalk von Hamburg (Roman Cement). 
1) 50 gr. gaben : 0,155 gr. = 0,31 % kohlensaures Alkali. 
2) 50 gr. gaben: 0,231 gr. = 0,46 % kohlensaures Alkali. 
Roman Cement aus England. 
1) 50 gr. gaben: 0,150 gr. = 0,30 °/ 0 kohlensaures Alkali. 
2) 50 gr. gaben : 0,226 gr. = 0,45 % kohlensaures Alkali. 
Portland Cement aus England. 
1) 50 gr. gaben : 0,373 gr. = 0,74 °/o kohlensaures Alkali. 
2) 50 gr. gaben : 0,364 gr. = 0,72 % kohlensaures Alkali. 
Bei der Untersuchung auf Phosphorsäure hatten die mit 
Essigsäure und essigsanrem Natron angestellten Versuche kein 
befriedigendes Resultat gegeben, dehn hatte man auch zu- 
weilen geringe Spuren einer Trübung bemerkt, so konnte in dem 
allmählig sich bildenden Niederschlag, doch nie mit Sicher- 
